Silber-Extractions-Versiiclie. 
57 
3 Probir-Pfunde; 3) die Flasche war in 30 Minuten gefüllt, das Silber- 
korn wog’ 2’75 Probir-Pfunde ; 4) die Flasche war in 2% Minuten gefüllt, 
das Silberkorn wog 2 - 75 Probir-Pfunde; 5) die Flasche war in 45 Minu- 
ten gefüllt, das Silberkorn wog 2.75 Probir-Pfunde. 
Man kann hieraus ersehen, dass sich eine bedeutende Zeitersparung 
von der Anwendung des Druckes erwarten lässt. 
Fällt man das Silber aus der Lauge von unterschwefligsaurein Natron 
mit metallischem Kupfer, so wird sowohl die Lauge als auch das gefällte 
Silber durch Kupfer verunreinigt. Die Lauge wird auch dadurch theil— 
weise zersetzt, und fällte man das gelöste Kupfer wieder durch Eisen, 
so würde die Lauge in kurzer Zeit völlig unbrauchbar sein. Ich bediente 
mich daher zur Fällung Anfangs des Schwefelwasserstoffgases, und da diess 
viele Unbequemlichkeiten hatte, des Schwefelnatriums. Das Schwefelnatrium, 
durch Reduction des schwefelsauren Natrons mit Kohle erhalten, eignet 
sich vorzüglich hierzu, es ist leicht dargestellt und sehr bequem anzu- 
wenden. Die Schwefelmetalle setzen sich schnell zu Boden, die Lauge 
wird vollkommen gereinigt, und da das unterschwelligsaure Natron ein Zer- 
setzungsproduct des Schwefelnatriums ist, so wird die Lauge bei jeder 
Fällung erneuert. Hat man nicht einen gar zu grossen Ueberschuss des 
Fällungsmittels angewandt, so kann die Lauge beinahe augenblicklich wie- 
der zur Extraction verwendet werden. Ich benützte dieselbe Lauge bei- 
nahe ein halbes Jahr hindurch, sie wurde in dieser Zeit wohl zehnmal mit 
Metallen angereichert und durch Schwefelnatrium wieder gereinigt, ohne 
dass eine Zersetzung oder Abnahme an Lösefähigkeit bemerkbar wurde. 
Die gefällten Schwefelmetalle enthalten bei 60 Procent Silber, und geben 
durch einfaches Schmelzen mit Eisengranalien und Umrühren dergeschmolzenen 
Masse mit einer glühenden Eisenstange ein Silber von einem Feinhalte von 
15 Loth 5 Gran per Mark. Der beim Schmelzen der Schwefelmetalle mit 
Eisen fallende Stein ist silberhältig und wird zur Extraction zurückgegeben. 
Es dürfte die Fällung mittelst Schwefelnatrium auch bei Anwendung 
des Kochsalzes vortheilhaft sein, nur muss jedenfalls das geröstete Erz vor 
Anwendung eines Salzes mit Wasser ausgelaugt werden, um die Salzlösung 
so rein als möglich von den übrigen Metallen zu erhalten. Hier eignet sich 
wieder besonders die Anwendung eines höheren Druckes, da sich hierdurch 
auch viele basische Salze, Chlorblei etc., grossentheils entfernen lassen. 
Die Rückstände, die ich bei den Versuchen mit den Joachimsthaler 
Erzen erhielt, enthielten weniger Silber, als die bei der Amalgamation die- 
ser Erze fallenden Rückstände (% — 1 Loth). Meine Rückstände hatten 
nach dem ersten Auslaugen wohl noch einen Silberhalt von 1 — V/% Loth 
per Centner, aber ihre Menge betrug nur 50 — 60 Percent von dem in 
Arbeit genommenen Erze, während die Amalgamirrüekstände 75 — 90 Per- 
cent und häufig noch mehr betragen. Bei der Extraction ist es vortheil- 
haft, die beim Rösten gebildeten Vitriole durch Auswaschen mit Wasser 
K. k. geologische Reichsanstalt. 2. Jahrgang 1851. III. 8 / 
